854 



Farben 



lschten kieselsurearmen Kalk, die sich im 

 Stehenbleiben der Nuance in diesem uert. 

 Man unterscheidet kalkechte und kalkunechte 

 Malerfarbstoffe. Zu letzteren gehren Blei- 

 wei, die Chromgelbe, Pariserblaue usw. 

 Kalkfarben sind nicht nur Farbstoffe, die 

 durch gelschten Kalk nicht chemisch ver- 

 ndert werden, sondern solche, die den brigen 

 Bedingungen eines licht- und wetterfesten 

 Malerfarbstoffes entsprechen. Deshalb sind 

 alle alten und die meisten neueren organischen 

 Farbstoffe keine Kalkfarben, Eine Ausnahme 

 bilden u. a. die Kalkgrne, die man als 

 Grn- und Grautonlacke grner Tripkenyl- 

 methanfarbstoffe auffassen kann. 



3cl) Sureechtheit. Der Begriff Sure- 

 echtheit bei Malerfarbstoffen bezieht sich 

 nur auf ihr Verhalten gegen schweflige Sure 

 und Schwefelwasserstoff. Die Ultramarine 

 sind sehr empfindlich gegen erstere und Blei- 

 wei gegen letzteren. 



3e) Was s er echt hei t. Wasserecht- 

 heit wird von allen Malerfarbstoffen ver- 

 langt, die in Wasserfarbentechniken ver- 

 wendet werden, d. h. sie sollen auch nicht 

 spurenweise in Wasser lslich sein, da die 

 gefrbte Lsung eines wasserunechten Farb- 

 stoffes durch Kapillaritt in die darber 

 gelegten Schichten dringen und diese anfrben 

 wrde (durchschlagende Farbstoffe). Es gibt 

 einige Malerfarbstoffe, die nicht ganz unlslich 

 in Wasser sind, wie Indischgelb und Zink- 

 gelb. Diese frben auch die Papierfaser an, 

 so da derartige Farbenauftrge schlecht 

 abwaschbar sind. Unter den Pariser- und 

 Preuischblauen finden sich Sorten, die ls- 

 liches Berlinerblau enthalten. 



31) Oelechtheit. In gleicher Weise mu 

 ein Farbstoff, der als Oelfarbe oder im Bunt- 

 druck verwendbar sein soll, lecht sein. Es 

 handelt sich hier nur um die eventuell teil- 

 weise Lslichkeit von Malerfarbstoffen in den 

 ligen Bindemitteln im physikalischen Sinne. 

 Oelunechtheit wurde zuerst bei den vor 

 ca. 30 Jahren hergestellten, mit Teerfarb- 

 stoffen geschnten Erdfarben beobachtet 

 (blutende, beizende Farbstoffe). Die neueren 

 Pigmentteerfarbstoffe sind mit wenigen Aus- 

 nahmen lecht. Dadurch haben sie neben 

 ihrer Lichtechtheit sich als Pigmentfarb- 

 stoffe besonders fr Buntdruck eingefhrt. 

 Das bekannteste und lteste Beispiel eines 

 ganz lunechten Malerfarbstoffes ist der 

 Asphalt. Er ist in Terpentinl sehr leicht, 

 in Leinl usw. reichlich lslich und schlgt, 

 da er auerdem das Trocknen stark ver- 

 zgert, durch die Untermalung durch und 

 verursacht so das Nachdunkeln. Teilweise 

 llslich sind alle Farbstoffe mit bituminsen 

 Bestandteilen, wie Rubraun, Bister, Klner 

 Umbra, Kasseler Braun. Die Ermittelung 

 der Oelechtheit erfolgt durch die Auslauf- 

 und die Aufstrichprobe. Bei ersterer digeriert 



man den Farbstoff mit einem Gemenge von 

 2 / 3 Leinl und 7a Terpentinl bei gewhnlicher 

 Temperatur oder bei ca. 70 C, giet auf 

 Filtrierpapier und beobachtet die Frbung 

 der Auslaufzone. Bei der Ueberstrichprobe 

 streicht man den Farbstoff fett in Oel ab- 

 gerieben auf nicht saugende Unterlage und 

 bringt auf diesen Aufstrich, sobald er eben 

 klebefrei trocken geworden, magere Zink- 

 weilfarbe in Flecken oder Streifen auf. Das 

 Bindemittel der unteren Schicht zieht sich 

 dann in den Ueberstrich und frbt diesen, 

 wenn der zu prfende Farbstoff ein durch- 

 schlagender ist. 



3g) Vertrglichkeit in Mischung. 

 Vertrglichkeit in Mischung ist eine an Maler 

 farbstoffe zu stellende Hauptanforderung. 

 Man versteht hierunter 1) das Ausbleiben 

 chemischer Wechselzersetzung zweier Farb- 

 stoffe, 2) die chemische Unvernderlichkeit 

 von Farbstoffen durch katalytische Wirkung 

 anderer eventuell unter Mitwirkung von 

 Bindemitteln. Bercksichtigt man, da die 

 Malerfarbstoffe nicht durchwegs chemisch 

 indifferente Stoffe sind, so ist zu verwundern, 

 da die wissenschaf tliche Malmaterialienkunde 

 nicht lngst die Bedingungen festgelegt hat, 

 unter welchen Malerfarbstoffe vertrglich sind. 



Einzelne Flle von Wechselzersetzungen 

 bei diesen waren schon im Mittelalter be- 

 kannt; so jene des Grnspans mit Auri- 

 pigment und Realgar. Trotzdem begann man 

 erst vor nicht zu langer Zeit dieses Gebiet 

 systematisch zu bearbeiten. Der bekannteste 

 Fall erwhnter Art ist die rasch verlaufende 

 Wechselwirkung zwischen den Cadmium- 

 farbstoffen und den Kupfergrnen usw., die 

 zur Bildung von Schwefelkupfer fhrt und 

 damit zur Mifrbung des ursprnglichen 

 Mischtones. Der Eintritt dieser Wechsel- 

 zersetzung wird durch Oelbindemittel nicht 

 verhindert. Hierher gehren auch die ver- 

 meintlichen Wechselzersetzungen zwischen 

 schwefelhaltigen Farbstoffen und Blei- 

 farben, wie zwischen Zinnober, Cad- 

 miumgelben, Ultramarinen, Lithopon und 

 Bleiwei, die erfahrungsgem nicht oder 

 nicht in starkem Grade auftreten und durch 

 Oelbindemittel verhindert werden (vgl. 

 A. Eibner, Malmaterialienkunde, Kap. 9). 

 Es wurde vor einiger Zeit bekannt, da 

 gewisse weie Farbstoffe die Lichtechtheit 

 einer Reihe von bunten Malerfarbstoffen 

 durch katalytische Wirkung beeinflussen 

 (A. Eibner, Ueber Lichtwirkungen auf 

 Malerfarbstoffe 1. c. und derselbe, Ueber 

 technische Prfungsmethoden von Maler- 

 farbstoffen usw. 1. c). Zu diesen gehrt 

 das Zinkwei, das in Mischung mit anorga- 

 nischen Farbstoffen wie Chromgelb, Cad- 

 miumgelb, Pariserblauen, den meisten orga- 

 nischen, einschlielich der Pigmentteer- 

 farbstoffe, deren Lichtechtheit in zum Teil 



